DE CUIVRE ET d'aLUMINIUM. 55 



Il n'a été fait aucune innovation dans la préparation 

 des alliages. On commençait par fondre dans un creu- 

 set le métal le moins fusible, c'est-à-dire le cuivre, et 

 on y ajoutait l'aluminium pris en petits morceaux de la 

 grosseur d'une noisette , les deux métaux étaient pris 

 en proportion correspondant à la composition molécu- 

 laire de l'alliage qu'on désirait obtenir. Si, à l'analyse 

 il se trouvait un excès de l'un des deux métaux, on 

 refondait l'alliage et on y ajoutait le métal manquant. 

 Le mélange liquide était brassé à l'aide d'une tige de 

 porcelaine et versé sur du sable sec. Les alliages con- 

 tenant 50 ° „ d'aluminium et plus, étaient préparés en 

 fondant au four Perrot l'aluminium et en jetant dans le 

 métal liquide le cuivre pris en petits morceaux solides. 

 .Nous nous sommes servis pour la préparation de nos 

 alliages des métaux les plus purs que nous avons pu 

 obtenir; c'était du cuivre électrolytique qui, à l'ana- 

 lyse, s'est trouvé être absolument pur, et de l'alumi- 

 nium contenant 0,5 " „ de fer et des traces de subs- 

 tance insoluble dans les acides. Nous avons fait l'ana- 

 lyse des alliages étudiés, en déterminant par titration 

 le cuivre qu'ils contenaient, l'aluminium a été trouvé 

 par différence . Nous nous sommes servis pour la déter- 

 mination du cuivre de la méthode Volhard (précipi- 

 tation du cuivre par le rhodanate d'ammonium en pré- 

 sence de l'acide sulfureux et titration du liquide, préa- 

 lablement séparé par filtration du dépôt formé, à l'aide 

 du nitrate d'argent). 



Données expérimentales. 

 A. Chaleur de formation du CuBr* dissous. 

 Le cuivre employé pour ces expériences a été réduit 



